(142) 
compacte, et ne diffère en rien dela chaux carbonatée compacte; on la prendrait pour de 
la pierre à lithographier. L’analogie qu’il y a entre l’ordre de formation de ces dépôts cris- 
tallins demi-compactes et compactes, et celui des calcaires dans les terrains anciens, inter- 
médiaires et secondaires, où ils sout successivement cristallisés demi-compactes et compac- 
tes, est digne de fixer l’attention des géologues. 
M. Auguste S.-Hilaire donne lecture d’une note renfermant onze propositions extraites 
d’un mémoire de M. Alfred Moguës, intitulé : Considérations sur les irrégularites de la 
corolle dans les Dicotylédon es. 
Extrait d’un mémoire sur un nouveau moyen de préserver le fer d'oxidation , 
communiqué à l’Académie des Sciences par M. Paye. 
En ajoutant davs un tube gradué, sur le mercure à un volume de solution saturé de 
potasse, un volume égal d’eau de Seine, M. Payen observa, après l’agitation, le refroi- 
dissement et le repos, un dégagement d’air égal aux 0,017 du volume de l’eau employée 
et une contraction, de tout le liquide, égale aux 0,045 du volume de la même eau ; celle- 
ci soumise isolément à l’ébullition dégageait 0,018 de son volume d'air , et 0,005 d'acide 
carbonique. 
Songeant aux applications utiles que l’on pouvait faire d’une solution privée de tout 
l’acide carbonique libre et de la presque totalité de l’air que renferment ordinairement 
les eaux naturelles, M. Payen essaya d’abord d’y tenir plongés divers objets ea fer forgé, 
en fer limé et en acier. 
Trois mois après aucune apparence d’oxidation n’avait eu lieu sur toute la surface de 
ces objets et aucun changement de poids n’anonçait d’altération. 
Une solution analogue composée à dessein, plus économiquement, en étendant de trois 
fois son volume d’eau une solution de soude caustique du commerce, avait également 
anis à l'abri de toute altération sensible diverses pièces en fer et en acier pendant le 
même temps. 
M. Payen ayant encore observé que des bulles d’air adhérentes en quelques points de la 
surface du fer, n'avaient produit aucune oxidatiou, et que la proportion d'air dégagé par la 
solution de potasse était d’autant moindre que cette solution était en moindre quantité 
dans l’eau , il essaya si l’influence d’une faible alcalinité suflirait pour empêcher l’oxidation 
du fer plongé dans l'eau. 
De l’eau à laquelle furent ajoutés 0,02 de solution saturée de potasse laissa dégager 
seulement 0,0005 d’air; les pièces en fer et en acier qui y restèrent immergées, ont conser- 
vé tout leur brillant métallique et leur poli. Enfin M. Payen obtint encore les mêmes ré- 
sultats de conservation du fer à l’aide de solutions contenant 0,5 de solution saturée de 
borate de soude où d’ammoviaque liquide, qui n’opérèrent ni dégagement d’air ni con- 
traction du liquide, ou encore seulement, 0,04 de solution saturée de carbonate de 
soude. 
Afin de déterminer les limites de l’influence de l’alcalinité sur la conservation du fer, 
M. Payen étendit successivement un volume de solution de potasse, saturée à la tem- 
pérature de 22°, de 100, 200, 300, 400 et 5oo fois son volume d’eau. 
Tous ces liquides conservant bien au fer son aspect métallique, l’auteur avant d’aller 
